komen dus 63,76 grm, loodmctaal, stellig een" zeer gunstig re- 

 sultaat. 



Het zilver was weegbaar. Van 11,992 grm. erts verkreeg ik 

 0,0035 grm. bij 100° C. gedroogd chloorzilver, waarin 0,00264 

 grm. zilver, voor 100 grm. erts 0,022 grm. bedragende. Wei- 

 ligt dat een nader onderzoek tot de herkenning van rijkere 

 zilver bevattende ertsen kan leiden. 



De rijkdom van dezen erts aan loodmetaal; de vorm, waar- 

 in het lood er in aanwezig is, maken hem bijzonder geschikt 

 tot bereiding in het groot van loodsuïker en loodwit, aan welke 

 bereiding hoegenaamd geene moeite verbondenis, vermits men 

 bijna alle daartoe benoodigdc artikelen op de plaats zelve be- 

 reiden kan. 



Ik heb namelijk 500 grm. fiyn gewreven' erts met sterken azijn 

 in de warmte behandeld , het filtraat uitgedampt en door kris- 

 tallisatie 265 grm. gekristalliseerde loodsuiker verkregen; voorts 

 van het overige door behandeling met koolzuur of koolzure 

 potassa 120 grm. loodwit, hetwelk slechts met eene kleine hoe- 

 veelheid koolzure kalkaarde is gemengd, omdat eenige koolzu- 

 re kalkaarde in het oorspronkelijke mineraal aanwezig was. Dit 

 beneemt echter geenzins zijne waarde, aangezien het voor een 

 handelsartikel genoegzaam zuiver is. 



Genoemde loodzouten kunnen tevens dienen ter uitsmelting 

 van het lood, hetwelk overigens ook uit het oorspronkelijke 

 mineraal kan worden daargesteld. 



2de soort , afkomstig van Soengei fjhalang , laras Alahan 

 pandjang , distrikt Allaïtan pandjang. 



Deze erts bestaat uit een aggregaat van kristallen tot het re- 

 gelmatige kristalstelsel behoorende, is metaalglanzcnd, bezit 

 eene blaauwachtig graauwo kleur en eene eenigzins heldere 

 streek. De kristallen zijn in de rigting hunner vlakten gemak- 

 kelijk te splijten , broos en gemakkelijk tot een zwart graauw 

 poeder te wrijven ; hun soortelijk gewigt is 7,4. In eene glazen 

 buis verhit, springt de erts tot kleine stukjes, welke bij ver- 



